Ueber ein neues Umwandlungsprodukt von Serpentin. 
38 ‘ 
reichlich Chromerz führenden Serpentins von derselben Farbe wie 
der Stichtit, aber von dichter Beschaffenheit. Darum sieht es 
nicht blätterig aus wie dieser, sondern ist glatt und wachsglänzend 
und wirkt wie lila gefärbter Serpentin. Die Vermutung, daß eine 
dichte Varietät von Stichtit vorliege, erwies sich als irrig, was 
sowohl aus der chemischen als auch aus der optischen Untersuchung 
hervorging. Der Stichtit sieht im Dünnschliff wie Talk aus, 
o>=l,542, co — -8 0,026 nach Himmelbauer. Die Doppelbrechung 
der neuen Substanz ist sehr schwach, bei Anwendung des Babinkt- 
schen Comparators wird die dunkle Linie gerade merklich ver- 
schoben. Die Interferenzfarbe ist anormal, das charakteristische 
tiefe Blau. Das Mineral erscheint u. d. M. schuppig, mit an- 
scheinend basaler Spaltbarkeit; c liegt J_ zu derselben. Das spez. 
Gewicht, bestimmt nach der Schwebemethode in THouLET’scher 
Lösung, ist 2,65 (bei Stichtit 2,16), die Härte liegt zwischen 
2 und 3, Gips ritzt nicht, wird aber eben noch geritzt. Bei Kochen 
mit starker Salzsäure löst sich nur wenig, während Stichtit weit- 
gehend schon mit heißer verdünnter Salzsäure gelöst wird. Die 
chemische Analyse ergab : 
Si 0 2 
. . . 31,32 
Ti 0 2 
... — 
A1 2 0 3 
. . . 3.87 
Cr, 0 3 
. . . 11,53 
Fe 0 
. . . 1,63 
CaO 
. . . 1,15 
MgO 
. . . 36,64 
H 2 0 (110-) . . . 
. . . 0,23 
H 2 0 (110+) . . . 
. . . 11,09 
C0 2 
. . . 3.08 
100,54 
Der Schliff des analysierten Umwandlungsproduktes zeigte, 
daß sich zwischen den Blättchen desselben spärliche Chromitkörner 
und reichlich Carbonat befinden, welch letzteres sich auch in 
Spältchen und als Krusten angesiedelt hat. Es lieferte neben 
Magnesia ziemlich viel Kalk. Die Kohlensäure der Analyse gehört 
daher diesem Carbonat an und wurde mit der erforderlichen Menge 
CaO und MgO zu solchem verrechnet (6,13°/o). Das Eisenoxydul 
wurde mit der entsprechenden Chromoxydmenge zu Chromit ver- 
j einigt (4,84 °/o), dann blieb für das schwach doppeltbrechende 
Mineral folgender chemischer Gehalt auf 100 umgerechnet: 
Si 0 2 
Al, 0, 
Cr 2 0 3 , 
MgO 
H 2 0 
Mol.-Prop. 
35,10 
0,582 
4,33 
0,042 
9,31 
0,065 
38,83 
0,962 
12,43 
0,691 
1U0,Ü0 
